270 



Oryktognosie. G. Tschermak, das Krystallgefüge des 

 Eisens, insbesondere des Meteoreisens. — Das bei Hütten- 

 processen entstehende Eisen bildet meist Oktaeder, selten Würfel, 

 mit Spaltbarkeit nach den Wiirfelflächen. Schon im vorigen Jahr- 

 hundert waren diese Formen bekannt, in diesem Jahrhundert haben 

 Hausmann, Nöggerath, Wöhler, Breithaupt, Karsten u. a. sich damit 

 beschäftigt. Die tesserale Spaltbarkeit des Meteoreisens wurde zu- 

 erst 1847 am Braunauer von Partsch und Haidinger beobachtet- 

 Beim Aetzen erschienen Linien, die sich unter verschiedenen Win- 

 keln kreuzten und Neumann zeigte, dass ausser den Würfeldurch- 

 gängen auch noch solche der Triakisoktaeder vorhanden sind, ferner 

 dass die Aetzlinien solche Lage haben, welche feineu Biättchen ent- 

 sprechen, die den letzten Richtungen gemäss dem Würfel eingela- 

 gert sind und dass man das Auftreten dieser Blättchen aus einer 

 Zwillingsbildung erklären kann nach dem Gesetze der Fluoritzwil- 

 linge. Rose stimmte dieser Auffassung nicht ganz bei. Die Mehr- 

 zahl der Meteoreisen zeigt aber ein anderes Gefüae als das von 

 Braunau, sie scheinen aus Lamellen parallel der Oktaederflächen 

 zusammengesetzt, wie es Wollaston 1816 am Eisen von Bemdego 

 beobachtet, vorher schon Widmannstädt angedeutet hatte, nur Breit- 

 haupt hielt diese Lamellen für hexagonal. Glocker erkannte sehr 

 klar, dass dem Stabeisen und künstlichen Eisen überhaupt, ferner 

 dem Meteoreisen von Braunau und Seeläsgen cubische Spaltbarkeit 

 zukomme, dass jene Meteoreisen mit Widm. Figuren nicht etwa eine 

 andere Spaltbarkeit besitzen, sondern eine Structur die durch Aggre- 

 gation von Oktaeder erklärt werden muss. Reichenbach kam dann 

 auf drei verschiedene Eisennlkellegirungen , die in den Lamellen 

 und deren Begränzungen parallel auftreten und beim Aetzen ver- 

 schiedenen Widerstand leisten. G. Rose erkannte mit Bestimmtheit 

 das oktaedrische Gefüge. Hinsichtlich des künstlichen Eisens hat 

 Verf. keine neuen Beobachtungen. An den gestreiften Formen des 

 Gusseisens erkannte er das Fortwachsen nach den drei Würfelachsen, 

 wobei sich an den Aesten überall kleine Oktaeder ausbilden. Spalt- 

 barkeit ist häufig zu beobachten. — Das Braunauer Eisen zeigt 

 Bruchflächen ähnlich denen des Bleiglanzes. Auf den Spaltflächen 

 aber an den Kanten und Ecken der Würfel noch andere kleine 

 Flächen, welche TOO und 48° mit den Würfelflächen bilden. Diese 

 Winkel entsprechen denen des Triakisoktaeders. Die Lage der 

 kleinen Flächen gegen den Spaltwürfel ist folgende: 211, 212, 122, 

 221, 212, 221. Die übrigen Richtungen lassen sich nicht angeben. 

 Die grossen Spaltflächen zeigen Erhöhungen und Vertiefungen, auch 

 sehr feine treppenartige Absätze wie bei künstlichem Eisen, von 

 Würfelflächen und schiefen Flächen, feine von zarten Blättchen her- 

 rührende Linien , alle den Flächen der Spaltwürfel gegenüber in 

 den 6 angegebenen Richtungen, nicht den Kanten parallel. Dies 

 lässt sich so erklären, dass grosse Partikeln und feine Lamellen dem 

 Hauptindividmim gegenüber iu einer Zwillingsstellung sich befinden, 



